— 810 — 



termo-elettrica il sistema tellurio-bismuto è il più notevole di quanti si co- 

 noscano finora. . 



Come può rilevarsi dalla fig. 2, che ho tratto dal citato lavoro di Haken, 

 la forza termoelettrica del tellurio per aggiunta del bismuto, da principio 

 viene abbassata in misura considerevole. A 82 % di tellurio la curva rag- 

 giunge la linea « neutra » del rame e presenta, da questo punto sino al 58 °/o 

 di tellurio, valori negativi sempre crescenti ; poi la curva si piega, si avvicina 



c u reta di jfosfon e f 77?0nSc7t*eyei / 



5SÒ 

 Soi 



4oo 

 3 So 



300 











3£ 



?e 



















^ 1 



i 





















i 



1 





















1 





















— V 



1 



1 





















1 



! 



















1 — 



1 



1 













Fig. 1. 



di nuovo alla linea del rame, la taglia al 50 % circa e raggiunge, con una salita 

 oltremodo rapida, un elevato valore positivo in corrispondenza del composto 

 Te 3 Bi 5 ; al 40% corrispondono di nuovo valori negativi, e termina poi 

 al valore corrispondente al bismuto puro. 



Ho creduto pertanto utile di prendere in esame dal punto di vista del 

 fenomeno di Hall le leghe del sistema tellurio-bismuto, anche perchè questi 

 due metalli sono quelli che si trovano ai due estremi opposti, sia dalla serie 

 termoelettrica, sia dall'effetto Hall che è per tutti e due, in valore assoluto, 

 assai rilevante. A questo scopo ne ho preparate dodici. 



I metalli puri provenivano da C. A. F. Kahlbaum. Dopo pesati, veni- 

 vano messi in un crogiuolo di porcellana che veniva chiuso in un forno 

 elettrico a resistenza riempito con un gas inerte per impedire la ossidazione. 

 Dopo fusi, i metalli venivano mescolati bene con un opportuno agitatore e 

 lasciati raffreddare. La lega fredda veniva estratta dal forno; e un pezzo di 



